Адил Ташпулатов
Механизированная выделка меха и пошив изделий из него в кустарном производстве

© Адил Ташпулатов, 2018

© Издательство «Моя Строка», 2018

* * *

Вступление

Для чего и для кого написана это пособие. Мне нравится смотреть различные видео о горожанах, переехавших в сельскую местность на постоянное местожительство. Не касаюсь причин, побудивших их на это, они разные, но общее стремление их уехать из города мне понятно. Импонирует их решительность, целеустремленность и стойкость в выживании в новых условиях. Очень много людей, кто хочет работать в городе а жить за городом, но очень мало, кто это реализовал. Вот для них и написана это пособие. Хочу предупредить – я никого не учу, я только излагаю свой опыт и те сведения, которые позволят скорнякам – кустарям избежать многих ошибок, которые наделал я. Вообще скорняжное дело благодарное, но если вы вырастили пушное животное, сняли шкуру и продали ее, вы оставляете себе меньшую часть заработка. Больше зарабатывает тот, кто выделывает шкуру. Еще больше тот, кто кроит и шьет изделие, и еще больше тот, кто продает. Если учесть, что этим делом можно заниматься зимой и даже лучше зимой, есть смысл производить все эти операции. Но нужно их все механизировать. Иначе вы потратите массу труда, времени, и качество меха будет низкое, и вы ничего не заработаете. Я занимался этим с 1975 по 2000 гг и все прошел на себе.

Первичная обработка сырья

Первичная обработка сырья важна тем, что на этом этапе можно легко испортить шкуру без возможности исправить дефект.

Убой овец и коз производится перерезанием шейных кровеносных сосудов и полным обескровливанием.

Убой пушных зверей клеточного содержания можно производить электрическим током напряжением 30 в. Если вы работаете на себя, кровь можно спустить перерезанием шейных кровеносных сосудов. Если это работа на заказ и ценный мех, то кровь можно спустить через глаз, проткнув его ножом.

Шкуру снимают после охлаждения трупа.

С овец, коз и собак шкуру снимают пластом, разрезая ее по середине горла, живота и т. д.

Шкуры мелких животных снимают трубкой, делая разрез по лапам и животу, обходя анальное отверстие. Кожу на хвосте вспарывают и вытаскивают кости. Затем спускают шкуру. Передние лапы также разрезают. На голове разрезают ушные хрящи, кожу вокруг глаз, носа и рта. Потом отделяют шкуру. Это в том случае, если нужно сохранить голову. Если в этом нет необходимости я на этом этапе отрезал ее.

Обрядка и обезжиривание. При обрядке с кожи удаляют прирези мяса, жилы, сухожилия, кровь, грязь. При обрядке пушного сырья удаляют ушные хрящи, кости лап и кости хвоста, так как они затрудняют высыхание кожи и вызывают гниение.

Затем производят обезжиривание. Это очень важная операция и производить ее нужно очень тщательно. При консервации жир не дает консервирующим веществам проникать в кожу, что вызывает развитие гнилостных бактерий и ослабление волоса. К тому же жир окисляется и затем окисляется кожевая ткань, она становится темно-коричневого цвета. Такие шкуры выкидываются. А на практике заказчики приносят такие шкуры довольно часто. Происходит это потому, что обезжирование – трудоемкий процесс, особенно качественное обезжиривание. Заказчик либо не знает до какой степени нужно обезжиривать, либо устает это делать или не имеет достаточно времени и полагает что «так сойдет». Это может сойти, если заказ принесли через 2–3 дня, но часто заказчик хочет собрать сразу партию, да и мастеру неинтересно возиться с малым количеством. Тогда может получиться по – разному. Вот поэтому обезжиривание нужно проводить на мездрильном станке. Ниже приведена схема станка. По сути дела это уменьшенная копия заводского мездрильного станка. Основная деталь – ножевой вал. Его диаметр – 50 мм на нем нарезаны канавки размером 4х4 мм с шагом 80 мм в разные стороны – вправо и влево так, чтобы ножи которые будут вставляться в них, упирались друг в друга. Ножи закрепляются в канавках алюминиевой проволокой диаметром 3 мм, которая зачеканивается там. Ножи изготавливаются из качественной пружинной стали толщиной 1 мм. Их высота 15 мм. Размеры кольца подбираются опытным путем из картона. Прижимной вал обтягивается резиной толщиной 5–10 мм. Диаметр этого вала 200 мм, длина 150 мм, чтобы при обработке овечьей шкуры края свисали и не мешали. Длина ножевой части вала 150–180 мм. При большей длине шкуру будет тяжелее удерживать. Обороты ножевого вала 3000 об мин.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.